174 



fremde Substanzen verunreinigt, welche beim Verbrennen dessel- 

 ben als Asche zurückbleiben. Die reinsten Graphitsorten von 

 Borrowdale in Cumberland, Barreros in Brasilien, Wunsiedel (nach 

 Fuchs nur 0,33 Proc. Asche) in Bayern u. s. w. hinterlassen 

 Va— Vx Procent Asche; im krystallisirten Graphit von Ceylon fand 

 Prinsep 1,2 Proc. Asche. Graphitsorteu, welche etwa 5 Proc. 

 Asche hinterlassen, gehören schon zu den reineren; es gibt deren, 



w 



welche bis gegen 20 und mehr Procent fremde Stoffe enthalten. 

 Als Bestandtheile der Asche des Graphits hat man gefunden: Kie- 

 selerde, Thonerde, Kalkerde, Eisenoxyd, Titanoxyd (Schrader fand 

 dieses Metalloxyd im englischen Graphit), Chromoxyd; weniger 

 bestimmt wurden darin nachgewiesen: Kupferoxyd, Nickeloxyd 

 und Manganoxyd. Yon diesen Bestandtheilen finden sich in der 

 Asche eines und desselben Graphits oft nur wenige beisammen, so 

 z. B. enthalten manche Graphite nur Kieselerde, andere nur Ei- 

 senoxyd, noch andere nach Prinsep Thonerde und Kalkerde. 

 Platt ner erhielt beim Einäschern eines — wahrscheinlich engli- 

 schen — Graphites bedeutenden Rückstand von Chromoxyd (4,9 

 Proc. metallischem Chrom entsprechend) mit etwas Eisenoxyd ver- 

 unreinigt. Fenier fand man in mehreren Graphitsorten einen klei- 

 nen Gehalt an Ammoniak. Nach Morveau, H. Davy, Gay- 

 Lussac und Th6nard soll der Graphit ein wenig Wasserstoff 

 enthalten, nach Allen, Pepys und Saus sure aber nicht. Früher 

 glaubte man, dass das im Graphite so häufig auftretende Eisen 

 nicht mit Sauerstoff zu Oxyd, sondern mit Kohlenstoff zu einem 

 Kohlenstoffeisen verbunden sei. Karsten») hat diese Ansicht wi- 

 derlegt und Sef ström-») die Richtigkeit der Karsten'schen Ver- 

 suche bestätigt, indem der mit Salzsäure digerirte Graphit keine 

 Spur von Wasserstoffgas entwickelt und die Säure das ausgezo- 

 gene Eisen im Zustande von Oxydoxydul enthält. 



Nachstehende TabeUe gibt die^ Zusammensetzung von ver- 

 schiedenen Graphitsorten näher an. 



Hüttenk 



*) Pogg. Ann. d. Phys, Bd. XVI. S. 168. 



